E. FOSSA-MANCINI 
k;o 
indicano sino a che punto e in quali condizioni si possa fare affida- 
mento sulla refrattarietà di questa comunissima roccia, e come si ab- 
biano modificazioni di genere diverso a seconda dell’ambiente, ossi- 
dante o riducente, in cui si compie la cottura. 
In parecchie fornaci da calce, anche di recente costruzione, il ri- 
vestimento interno, o camicia, è fatto nella zona di combustione con 
mattoni refrattari e nella zona supcriore con pietre capaci di resi- 
stere bene tanto al fuoco quanto all’urto del materiale che viene sca- 
ricato sulla bocca della fornace. Quando questa specie di collare di 
pietre è costituito da macigno, ed ha servito un certo tempo, appare 
uniformemente arrossato, ma la roccia non presenta altre notevoli 
modificazioni; il luccicare di innumerevoli laminette di mica bianca 
la fa subito riconoscere. 
In qualche fornace intermittente di modeste proporzioni, la parte 
esposta al calore è interamente- costruita in macigno. Iti questo caso 
le modificazioni della roccia sono meno uniformi c possono essere 
molto profondo. Cosi in certe parti si ha semplice arrossamento; in 
altre arrossamento, scomparsa del luccichio della mica e formazione 
di un velo superficiale di vetro incoloro o verde brillante; in altre 
ancora passaggio graduale dell’aspetto normale ed una specie di scoria 
turchiniccia violacea o grigiastra, inglobante talora dei frammenti 
di calce viva o ricarbonata e ricoperta da un grosso strato di vetro 
opaco, verde cupo o nero. 
Una di queste fornaci sorgeva presso la rotabile Bagni di Lucca- 
Popiglio, ai piedi ili uno spuntone calcareo detto il Balzo del Fanoi 
che le forniva il materiale. Fabbricata all’epoca e per i bisogni della 
costruzione della strada, produsse buona ealce per parecchio tempo, 
poi restò a lungo inattiva, e pochi anni or sono venne demolita; 
parte del materiale è andato a far parte di un muro a secco. In 
questo muro ho osservato tanto dei pezzi semplicemente arrossati 
quanto degli altri pezzi grigio-violacei spesso ricoperti da un vetro 
verde: non vi ho trovato pezzi con aspetto di scoria nò rivestiti da 
vetro nero. 
Un’altra fornace di questo tipo si trova a breve distanza, lungo 
la stessa strada, presso la Tana a Termini; è ancora in piedi, ma 
inattiva da qualche tempo. Mi hanno detto fornisse calce meno buona 
di quella del Balzo del Fanoi perchè di costruzione difettosa (insuf- 
ficiente accesso d’aria); è però verosimile che la qualità della calce 
dipendesse anche, e forse principalmente, dalla diversità dei calcari 
usati ; analizzando un campione tolto dal Balzo del Fanoi ed uno 
preso nella Tana a Termini ho trovato clic il primo è relativamente 
puro (CaCO^ = 90,66 °/ 0 ) mentre il secondo contiene quantità piut- 
